Einzelne Mineralien. Vorkommen von Mineralien 



-141 - 



Dieser Skapolith ist demnach ein fast reiner C 2 -Skapolith. seine 

 optischen Eigenschaften fügen sich in das für solche aufgestellte Diagramm. 



3. Skapolith vom La ach er See. Von dem früher (dies. Jahrb. 

 . 1917. I. 15) von mir untersuchten Sulfatskapolith (No. 18 a) hatte ich den 

 Best des isolierten reinen Materials an Sundius gegeben, damit nach den 

 dort eingeführten Methoden die Kohlensäure bestimmt und wenn möglich 

 noch einmal eine Vollanalyse ausgeführt werde. Letzteres ist nicht ge- 

 schehen . vielmehr nur C 2 bestimmt worden ; Mäuzelius fand 3.23 % 

 C0 2 , während die im DiTTRiCH'schen Laboratorium ausgeführte Analyse 

 0.65 ° ergeben hatte. Ob zu dieser die Substanz mit H Cl -f H F auf- 

 geschlossen worden sei. konnte ich trotz mehrmaliger Anfragen wegen des 

 • neuerlichen Resitzweehsels nicht erfahren. Für die Brechungsexponenten, 

 die ich nach der Prismenmethode zu w Na = 1.5903 und s Na = 1.5593 be- 

 stimmt hatte, hat Verf. nach der Methode der Totalreflexion 1.5901 und 

 1.5600 gefunden. 



Auf Gr mi d seiner Annahmen 1 berechnet Verf. die Werte : 



' °n Ma 



23 



Ma 



= 13 



MaS 



— 10 



MeS 



: 9 



MeK 



= 68 



— f = 0,3050 W ~p = 1,5750 



Für einen anderen Skapolith (No. 8), dessen Znsammensetzung ich 

 schon früher mitgeteilt hatte (dies. Jahrb. Beil.-Bd. XXXIX. 103. 1914) und 

 für den ich ebenfalls die Brechungsexponenten bestimmt hatte (1. c. p. 19). 

 berechnet Sündiüs die Kohlensäure zu 3.52 gegen 0.26 des gefundenen Wertes 

 - (hiervon hatte ich nichts mehr übrig); und es ist nach meinen Messungen : 



oj — f = 0.0284 = 1.5731. 



Die Zusammensetzung berechnet Sundii's nach seinen Annahmen zu : 

 % Ma t Ma = 6 

 37 31a K = 31 

 I MeK = 63 



Die Zusammensetzung der beiden Skapolithe, die diesen Formeln 

 entspräche, wäre die folgende : 





1. 



2. 



Si0 2 . . 



. . 43.23 



44.51 



A1 2 3 . . 



. . 29,43 



26,91 



CaO . . . 



18.74 



15.70 



Xa 2 . . 



. . 3,10 



4.43 



Gl . . . . 



. 0.50 





S 0, . . . 



. . 1,65 



2,06 



C0 2 . . . 



. . 3,25 



3.52 



H 2 d . . . 



. 0.10 



0,32 





100,00 



97.45 



1 NaHS0 4 . 3 (Na AlSi 2 8 ) für den Laacher Sulfatskapolith. während 

 ich für diesen Ca S 4 . 3 (Ca Al 2 Si 2 O s * angenommen hatte. 



